1918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 61 
Dabei erwähnen wir, daß das aus MnO- und FeO-freien oder ganz 
armen CaO-Silikatschmelzen, die zufolge der chemischen Analyse o.5— 
2.5 0 S entsprechend 1.12—5.6 9/, CaS enthalten, ausgeschiedene Sulfid 
mit demjenigen identisch ist, das sich aus CaS-reichen Schmelzen mit 25, 
50, 73 und 83 °/, CaS bildet. — Und das aus MnO-reichen, aber CaO- 
armen Silikatschmelzen mit nur einigen Przt. Sulfid ausgeschiedene Sulfid 
ist mit dem aus umgeschmolzenem MnS auskrystallisierten MnS identisch. 
Fig. r5. Vergrößerung 115 : 1. Intensiv grüngefärbte Krystallite von (Mn, Ca)S in der 
Schlacke Nr. 56. Die Sulfid-Krystallite liegen hauptsächlich in Ca— Mn-Monticellit-Olivin. 
Unten sieht man eine kleine Luftblase, an dessen Seiten Sulfid-Krystallite abgesetzt sind. 
Das aus den üblichen Hochofenschlacken (siehe die Analysen Nr. 48 
— 58), mit 0.5 bis 5.5 %, CaS, ausgeschiedene Ca-Sulfid krystallisiert bei 
einer Temperatur von ungefähr 1150°—1300°; andrerseits beginnt die 
Krystallisation von CaS in stark CaS-reichen Silikatschmelzen, mit 73— 
83 %/0 CaS (cfr. die Schmelzversuche III und IV, S. 59— 59) bei einer Tempe- 
ratur von rund 1700°—ı800°. In beiden Fällen bekommen wir dasselbe 
Mineral. CaS mag somit — jedenfalls unterhalb ca. 1800? — nicht 
dimorphe Varietäten geben. Zu dem gleichen Schluß gelangen wir auch 
betreffend MnS. ! 
Aus dem obigen folgt, dafs das aus Silikatschmelzen auskrystallisierte 
CaS—MnS mit Oldhamit— Manganblende identisch ist. 
Über CaS : MnS. Die Farbe des aus Silikatschmelzen mit wech- 
selndem Verhältnis zwischen CaO und MnO auskrystallisierten Sulfids er- 
gibt einen kontinuierlichen Übergang zwischen CaS und MnS. 
1 Im Gegensatz hierzu steht ZnS, das bekanntlich bei hoher Temperatur als Wurtzit, bei 
niedrigerer Temperatur dagegen als Zinkblende krystallisiert. 
